पर्कोव्साइट (संरचना)

एक पेरोवस्काइट कोई भी पदार्थ है जिसकी स्फटिक संरचना सूत्र ABX3 का अनुसरण करती है, जिसे सर्वप्रथम पेरोवस्काइट नामक खनिज के रूप में खोजा गया था, जिसमें कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड (CaTiO3) होता है। खनिज प्रथम बार 1839 में गुस्ताव रोज द्वारा रूस के यूरल पहाड़ों में खोजा गया था और इसका नाम रूसी खनिजविद एल ए पेरोव्स्की (1792-1856) के नाम पर रखा गया था। 'A' और 'B' दो सकारात्मक रुप से आवेशित आयन (अर्थात धनायन), प्रायः बहुत भिन्न आकार के होते हैं और X एक ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन (एक ऋणायन, प्रायः ऑक्साइड) होता है जो दोनों धनायनों से बंधता है। 'A' परमाणु सामान्यतः 'B' परमाणुओं से बड़े होते हैं। आदर्श घन संरचना में 6 गुना समन्वय में B धनायन होता है, जो आयनों के अष्टफलक से घिरा होता है और 12-गुना क्यूबोक्टाहेड्रोन समन्वय में A धनायन होता है। अतिरिक्त पेरोवस्काइट रूपों उपस्थित हो सकते हैं जहां A और B दोनों स्थानों में A1x-1A2x और/या B1y-1B2y का विन्यास है और X आदर्श समन्वय विन्यास से विचलित हो सकता है क्योंकि A और B स्थानों के भीतर आयन उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन से गुजरते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में संरचनात्मक श्रेणियों में से एक के रूप में, पेरोवस्काइट बड़ी संख्या में यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें व्यापक गुण, अनुप्रयोग और महत्व होते हैं। इस संरचना के साथ प्राकृतिक यौगिक पेरोवस्काइट, लोपैराइट और सिलिकेट पेरोवस्काइट ब्रिजमैनाइट हैं। 2009 में पेरोव्स्काइट सौर कोशिकाओं की खोज के बाद से, जिसमें मिथाइलअमोनियम लेड हैलाइड पेरोवस्काइट होते हैं, पेरोवस्काइट पदार्थो में काफी शोध रुचि रही है।

संरचना
पेरोवस्काइट संरचनाओं को कई ऑक्साइड द्वारा अधिगृहीत किया जाता है जिनका रासायनिक सूत्र ABO3 है। आदर्श रूप एक घन संरचना है (आकाशीय समूह Pm3m, संख्या 221) जो कम ही देखने को मिलती है। विषमलंबाक्ष (जैसे आकाशीय समूह Pnma, संख्या 62, या Amm2, संख्या 68) और द्विसमलंबाक्ष (जैसे आकाशीय समूह I4/mcm, संख्या 140, या P4mm, संख्या 99) चरण सबसे सामान्य अघनीय परिवर्त रूप हैं। हालांकि पेरोवस्काइट संरचना का नाम CaTiO3 के नाम पर रखा गया है, यह खनिज एक गैर-आदर्श रूप बनाता है। SrTiO3और CaRbF3 घनीय पेरोवस्काइट के उदाहरण हैं। बेरियम टाइटेनेट एक पेरोवस्काइट का एक उदाहरण है जो तापमान के आधार पर समांतर षट्फलकीय (आकाशीय समूह R3m, संख्या 160), विषमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष और घनीय रूपों पर ले सकता है।

इस प्रकार के एक यौगिक के आदर्श घनीय एकक कोष्ठिका में, प्रकार 'A' परमाणु घन कोने की स्थिति (0, 0, 0) पर बैठता है, प्रकार 'B' परमाणु अंतः केंद्र की स्थिति (1/2, 1/ 2, 1/2) पर बैठता है और ऑक्सीजन परमाणु अग्रभाग केंद्रित स्थिति (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2) और (0, 1/2, 1/2) पर बैठते हैं। दाईं ओर का आरेख घन कोने की स्थिति में A के साथ समकक्ष इकाई कोष्ठिका के किनारों को दर्शाता है, अंतः केंद्र में B, और O अग्रभाग-केंद्रित स्थिति में हैं।

धनायन-युग्मन की चार सामान्य श्रेणियां संभव हैं: A+B2+X−3, या 1:2 पेरोवस्काइट; A2+B4+X2−3, या 2:4 पेरोवस्काइट; A3+B3+X2−3, या 3:3 पेरोवस्काइट; और A+B5+X2−3, या 1:5 पेरोवस्काइट हैं।

घनीय संरचना की स्थिरता के लिए सापेक्ष आयन आकार की आवश्यकताएं काफी कठोर हैं, इसलिए साधारण आकुंचन और विरूपण कई निम्न-सममिति विकृत संस्करण उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें A धनायन, B धनायन या दोनों की समन्वय संख्या कम हो जाती है। BO6 अष्टफलकीय को झुकाने से छोटे A धनायन का समन्वय से कम होकर 8 तक कम हो जाता है। इसके विपरीत, इसके अष्टफलक के भीतर एक छोटे आकार के B धनायन का अपकेंद्रण इसे एक स्थिर बंधन प्रतिरुप प्राप्त करने की अनुमति देता है। परिणामी विद्युत द्विध्रुवीय लोहविद्युत के गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है और BaTiO3 जैसे पेरोवस्काइट द्वारा दर्शाया गया है, जो इस आकार में विकृत हैं।

संकुल पेरोवस्काइट संरचनाओं में दो अलग-अलग B-स्थान धनायन होते हैं। इसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित और अव्यवस्थित परिवर्त की संभावना होती है।

परतित पेरोवस्काइट
पेरोवस्काइट को के साथ अंतर्वेधी पदार्थ की पतली परतों द्वारा अलग की गई संरचनाओं में संरचित किया जा सकता है। अंतर्वेधी की रासायनिक संरचना के आधार पर अंतर्वेधी के विभिन्न रूपों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
 * ऑरिविलियस चरण: अंतर्वेधी परतें []2+ आयन एक से बनी होती है, प्रत्येक n में परतें होती है, []- के समग्र रासायनिक सूत्र के लिए अग्रणी है। उनके ऑक्साइड आयन-संचालन गुणधर्म प्रथम बार 1970 के दशक में ताकाहाशी एट अल द्वारा खोजे गए थे और तब से इस उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है।
 * डायोन-जेकबसन चरण: अंतर्वेधी परतें प्रत्येक n में परतें एक क्षार धातु (M) से बनी होती है, समग्र सूत्र  के रूप में प्रदान कर रही हैं।
 * रूडल्सडेन-पॉपर चरण: चरणों में सबसे सरल, अंतर्वेधी परतें जालक प्रत्येक (n = 1) या एकाधिक (n > 1) परतों के मध्य होती है। रुडल्सडेन-पॉपर चरणों का A के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में पेरोवस्काइट के समान संबंध है, जो सामान्यतः बड़े होते हैं (जैसे La या Sr ) B आयन से सामान्यतः एक संक्रमण धातु (जैसे Mn, Co या Ni ) बहुत छोटा होते है, हाल ही में, संकर कार्बनिक-अकार्बनिक परतित पेरोवस्काइट विकसित किए गए हैं, जहां संरचना MX64--अष्टफलकीय की एक या अधिक परतों से बनी होती है, जहां M एक +2 धातु है (जैसे Pb2+ या Sn2+) और X और हैलाइड आयन (जैसे F-, Cl-, Br- और I-), कार्बनिक धनायन (जैसे कि ब्यूटिलैमोनियम- या फेनिलथाइलमोनियम-धनायन) की परतों द्वारा पृथक किए गए।

पतली परतें
स्पंदित लेजर निक्षेपण और आण्विक किरणपुंज अधिरोहण जैसी प्रविधियों का उपयोग करते हुए पेरोवस्काइट को अन्य पेरोवस्काइट के शीर्ष पर अधिरोही पतली परतों के रूप में निक्षेपित किया जा सकता है।  ये परतें कुछ नैनोमीटर मोटी या एकल इकाई कोष्ठिका जितनी छोटी हो सकती हैं। परत और किण्वभोज के मध्य अंतराफलक पर अच्छी तरह से परिभाषित और अद्वितीय संरचनाएं अंतराफलक अभियान्त्रिकी के लिए उपयोग की जा सकती हैं, जहां नए प्रकार के गुण उत्पन्न हो सकते हैं। यह कई तंत्रों जैसे किण्वभोज और परतों के मध्य कुमेल विकृति से, ऑक्सीजन अष्टफलकीय घूर्णन में परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन और परिमाण के माध्यम से हो सकता है। इसका एक उदाहरण SrTiO3 पर विकसित LaAlO3 है, जहां अंतराफलक चालकता प्रदर्शित कर सकता है, हालांकि LaAlO3 और SrTiO3 दोनों गैर-प्रवाहकीय हैं। एक अन्य उदाहरण SrTiO3 है जो LSAT ((LaAlO3)0.3 (Sr2AlTaO6)0.7) पर विकसित किया जाता है या DyScO3 प्रारंभिक लोहवैद्युत को कमरे के तापमान पर लोहविद्युत में एपीटेक्सीय रूप से अनुप्रयुक्त  द्विअक्षीय विकृति के माध्यम से रूपांतरित कर सकता है। GdScO3 से SrTiO3 (+1.0 %) का जालक कुमेल तन्यता तनाव अनुप्रयुक्त करता है जिसके परिणामस्वरूप LSAT (–0.9 %) की तुलना में SrTiO3 के तल बाह्य जालक स्थिरांक में कमी आती है, जो एपीटैक्सियल रूप से संपीडन प्रतिबल  को अनुप्रयुक्त करता है, जिसके कारण विस्तार होता है SrTiO3 का तल बाह्य जालक स्थिरांक (और बाद में अंतस्तल जालक स्थिरांक में वृद्धि) है।

अष्टफलकीय अभिनमन
सबसे सामान्य पेरोवस्काइट समरूपता (घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष ) के अतिरिक्त, एक अधिक सटीक निर्धारण कुल 23 अलग-अलग संरचना प्रकार मिलते हैं जो पाए जा सकते हैं। इन 23 संरचनाओं को 4 अलग-अलग तथाकथित अभिनमन प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें उनके संबंधित ओपकार संकेत पद्धति द्वारा दर्शाया गया है। संकेत पद्धति में एक अक्षर a/b/c होते है, जो एक कार्तीय अक्ष के चारों ओर घूमने का वर्णन करता है और एक अधिलेख +/-/0 आसन्न परत के संबंध में घूर्णन को इंगित करते है। एक "+" दर्शाता है कि दो आसन्न परतों का घूर्णन एक ही दिशा में इंगित करता है, जबकि एक "-" दर्शाता है कि आसन्न परतें विपरीत दिशाओं में घुमाई जाती हैं। सामान्य उदाहरण है a0a0a0, a0a0a– और a0a0a+ जिन्हें यहाँ देखा गया है।

खनिज
पेरोवस्काइट संरचना को रासायनिक ब्रिजमैनाइट द्वारा उच्च दाब पर अपनाया जाता है, जो रासायनिक सूत्र (Mg,Fe)SiO3 के साथ एक सिलिकेट है, जो पृथ्वी के आवरण में सबसे सामान्य खनिज है। जैसे ही दाब बढ़ता है, SiO68− अष्टफलकीय इकाइयों की तुलना में प्रमुख सिलिका युक्त खनिजों में SiO44− चतुष्फलकीय इकाइयां अस्थिर हो जाती हैं। निचले आवरण के दाब और तापमान की स्थिति में, दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज लवण संरचित (Mg,Fe)O ऑक्साइड, पेरिक्लेस होने की संभावना है।

पृथ्वी के आवरण (भूविज्ञान) के उच्च दाब की स्थिति में, पाइरोक्सिन एंस्टैटाइट, MgSiO3, एक सघन पेरोवस्काइट-संरचित बहुरूपता में परिवर्तित हो जाता है; यह चरण पृथ्वी में सबसे सामान्य खनिज हो सकता है। इस चरण में ऑर्थोरोम्बिक रूप से विकृत पेरोवस्काइट संरचना (GdFeO3-प्रकार की संरचना) है जो ~ 24 GPa से ~ 110 GPa के दाब पर स्थिर है। हालाँकि, इसे कई सौ किमी की गहराई से पृथ्वी की सतह पर वापस कम ठोस पदार्थों में परिवर्तित किए बिना नहीं पहुँचाया जा सकता है। उच्च दाबों पर, MgSiO3 पेरोवस्काइट, जिसे सामान्यतः सिलिकेट पेरोवस्काइट के रूप में जाना जाता है, पोस्ट पेरोवस्काइट में परिवर्तित हो जाता है।

जटिल पेरोवस्काइट
हालांकि बड़ी संख्या में सरल ज्ञात ABX3 पेरोवस्काइट हैं, यदि A और B स्थानों को तीव्रता से दोगुना/जटिल AA’BB’X6 किया जाता है, तो इस संख्या का बहुत विस्तार किया जा सकता है। क्रमित पेरोवस्काइट को सामान्यतः A2BB’O6 के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ अव्यवस्थित को A(BB’)O3 के रूप में दर्शाया जाता है। क्रमित पेरोवस्काइट में, तीन अलग-अलग प्रकार के क्रमीकरण: खनिज लवण, परतित और स्तंभाकार संभव हैं। सबसे सामान्य क्रम खनिज लवण है, जिसके पश्चात बहुत अधिक असामान्य अव्यवस्थित और बहुत दूर के स्तंभ और स्तरित हैं। खनिज लवण अधिसंरचना का निर्माण B-स्थान धनायन क्रमीकरण पर निर्भर है। अष्टफलकीय अभिनमन द्विक पेरोवस्काइट में हो सकता है, हालांकि जाह्न-टेलर विकृतियां और वैकल्पिक प्रणाली B–O अनुबंध की लंबाई को परिवर्तित कर देते हैं।

अन्य
हालांकि सबसे सामान्य पेरोवस्काइट यौगिकों में ऑक्सीजन होता है, परन्तु कुछ पेरोवस्काइट यौगिक होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना बनते हैं। NaMgF3 जैसे फ्लोराइड पेरोवस्काइट प्रसिद्ध हैं। धात्विक पेरोवस्काइट यौगिकों के एक बड़े वर्गों को RT3M (R: दुर्लभ मृदा या अन्य अपेक्षाकृत बड़े आयन, T: संक्रमण धातु आयन और M: प्रकाश उपधातु) द्वारा दर्शाया जा सकता है। इन यौगिकों में उपधातु अष्टफलकीय समन्वित "B" स्थानों पर अधिकार कर लेते हैं। RPd3B, RRh3B और CeRu3C इसके उदाहरण हैं। MgCNi3 एक धात्विक पेरोवस्काइट यौगिक है और इसके अतिचालक गुणों के कारण इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। Cs और Rb के मिश्रित ऑक्साइड-ऑराइड्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि Cs3AuO, जिसमें पारंपरिक "आयन" स्थानों में बड़े क्षार धनायन होते हैं, जो O2− and Au− ऋणायनों से बंधे होते हैं।

पदार्थ गुणधर्म
पेरोवस्काइट पदार्थ सैद्धांतिक और अनुप्रयोग दोनों दृष्टिकोणों से कई रोचक और पेचीदा गुणधर्म प्रदर्शित करते है। विशाल चुंबकीय प्रतिरोध, लोहविद्युत, अतिचालकता, आवेशित क्रमबंधन, चक्रण परतंत्र अभिगमन, उच्च थर्मोपावर और संरचनात्मक, चुंबकीय और अभिगमन गुणधर्म की परस्पर क्रिया इस वर्ग में सामान्यतः देखी जाने वाली विशेषताएं हैं। इन यौगिकों का उपयोग कुछ प्रकार के ईंधन कोष्ठिकाओं में संवेदक और उत्प्रेरक इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है और स्मृति उपकरणों और स्पिंट्रोनिक्स अनुप्रयोगों के लिए पदान्वेषी हैं।

कई अतिचालक मृत्तिका पदार्थ (उच्च तापमान अतिचालक) में पेरोवस्काइट जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनमें प्रायः तांबे सहित 3 या अधिक धातुएं होती हैं और कुछ ऑक्सीजन की स्थिति रिक्त रहती है। एक प्रमुख उदाहरण येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन पदार्थ के आधार पर रोधक या अतिचालक हो सकता है।

रासायनिक अभियांता डीजल वाहनों के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तन में प्लैटिनम के प्रतिस्थापन के रूप में कोबाल्ट-आधारित पेरोवस्काइट पदार्थो पर विचार कर रहे हैं।

अनुप्रयोग
पेरोवस्काइट के मध्य पदार्थ विज्ञान के लिए रुचि के भौतिक गुणों में अतिचालकता, चुंबकीय प्रतिरोध, आयनिक चालकता और अचालक गुणधर्म सम्मिलित हैं, जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे प्रस्फुरित्र के लिए भी कुछ हित हैं क्योंकि उनके पास विकिरण रूपांतरण के लिए बड़ी किरणे है। पेरोवस्काइट संरचना में निहित बंधन कोणों के सुनम्यता के कारण कई अलग-अलग प्रकार की विकृतियाँ हैं जो आदर्श संरचना से हो सकती हैं। इनमें अष्टफलकीय का अभिनमन, उनके समन्वय बहुफलकीय के केंद्रों से धनायनों का विस्थापन और विद्युतीय कारकों द्वारा संचालित अष्टफलकीय की विकृतियां सम्मिलित हैं। आर्थिक रूप से पेरोवस्काइट का सबसे बड़ा अनुप्रयोग मृत्तिका संधारित्र में है, जिसमें BaTiO3 का उपयोग इसके उच्च परावैद्युतांक के कारण किया जाता है।

फोटोवोल्टिक्स
उच्च दक्षता वाले वाणिज्यिक फोटोवोल्टिक के लिए संभावित सस्ते आधार पदार्थ के रूप में संश्लिष्ट पेरोवस्काइट की पहचान की गई है। उन्होंने उत्तर-पच्छिमी विश्वविद्यालय द्वारा विवरण किया गया कि 26.3% तक की रूपांतरण दक्षता कर सकते हैं पतली परत सिलिकॉन सौर कोष्ठिकाओं के लिए उपयोग की जाने वाली पतली परत निर्माण प्रविधियों का उपयोग करके निर्मित किया जाना चाहिए।। मिथाइलअमोनियम टिन हैलाइड्स और मिथाइलअमोनियम लेड हैलाइड्स रंजक-संवेदीकृत सौर कोष्ठिकाओं में उपयोग के लिए रुचि रखते हैं।। जुलाई 2016 में, डॉ. अलेक्जेंडर वेबर-बार्गियोनी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह ने प्रदर्शित किया कि पेरोवस्काइट PV कोष्ठिकाएं 31% की सैद्धांतिक चरम दक्षता तक पहुंच सकती हैं। अब तक अध्ययन किए गए मिथाइलअमोनियम हैलाइड्स में सबसे सामान्य है मिथाइलअमोनियम लेड ट्रायोडाइड. इसमें एक उच्च आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन गतिशीलता और आवेश वाहक वाहक जीवनकाल है जो कोशिका के भीतर गर्मी के रूप में अपनी ऊर्जा खोने के बजाय, प्रकाश-उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों को वर्तमान के रूप में निकालने के लिए पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों दोनों के लिए प्रभावी प्रसार लंबाई लगभग 100 एनएम है।

मिथाइल अमोनियम हलाइड कम तापमान समाधान विधियों (सामान्यतः स्पिन कोटिंग ) द्वारा जमा किया जाता है। अन्य कम तापमान (100 डिग्री सेल्सियस से नीचे) समाधान-संसाधित परतों में काफी कम प्रसार लंबाई होती है। स्ट्रैंक्स एट अल। एक मिश्रित मिथाइलअमोनियम लेड हैलाइड का उपयोग करके वर्णित नैनोसंरचित कोशिकाएं ($CH_{3}NH_{3}PbI_{3−x}Cl_{x}$) और एक 11.4% रूपांतरण दक्षता के साथ एक अनाकार पतली-फिल्म सौर सेल का प्रदर्शन किया, और दूसरा जो वैक्यूम वाष्पीकरण का उपयोग करके 15.4% तक पहुंच गया। लगभग 500 से 600 एनएम की फिल्म की मोटाई का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन और छिद्र प्रसार की लंबाई कम से कम इस क्रम की थी। उन्होंने मिश्रित पेरोवस्काइट के लिए 1 माइक्रोन से अधिक प्रसार लंबाई के मूल्यों को मापा, शुद्ध आयोडाइड के लिए 100 एनएम से अधिक परिमाण का क्रम। उन्होंने यह भी दिखाया कि मिश्रित पेरोवस्काइट में वाहक जीवनकाल शुद्ध आयोडाइड की तुलना में अधिक लंबा होता है। लियू एट अल। लागू स्कैनिंग फोटो-वर्तमान माइक्रोस्कोपी यह दिखाने के लिए कि मिश्रित हलाइड पेरोवस्काइट में (110) विमान के साथ इलेक्ट्रॉन प्रसार की लंबाई 10 μm के क्रम में है। के लिए, ओपन सर्किट वोल्टेज (वीOC) सामान्यतः 1 V तक पहुंचता है, जबकि के लिए  कम सीएल पदार्थ के साथ, वीOC > 1.1 वी रिपोर्ट किया गया है। क्योंकि बैंड अंतराल (ईg) दोनों 1.55 eV, V हैंOC-द-यूg अनुपात समान तीसरी पीढ़ी की कोशिकाओं के लिए सामान्यतः देखे जाने की तुलना में अधिक हैं। व्यापक बैंडगैप पेरोवस्काइट के साथ, वीOC 1.3 V तक प्रदर्शित किया गया है।

तकनीक कम तापमान समाधान विधियों और दुर्लभ तत्वों की अनुपस्थिति के कारण कम लागत की क्षमता प्रदान करती है। सेल स्थायित्व वर्तमान में व्यावसायिक उपयोग के लिए अपर्याप्त है।

प्लेनर हेटेरोजंक्शन पेरोवस्काइट सोलर सेल केवल वाष्प जमाव का उपयोग करके सरलीकृत डिवाइस आर्किटेक्चर (जटिल नैनोस्ट्रक्चर के बिना) में निर्मित किए जा सकते हैं। यह तकनीक 15% सौर-से-विद्युत ऊर्जा रूपांतरण का उत्पादन करती है जैसा कि सिम्युलेटेड पूर्ण सूर्य के प्रकाश के तहत मापा जाता है।

लेज़र
2008 में, शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि पेरोवस्काइट लेजर प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। LaAlO3 Neodymium के साथ डोप करने पर 1080 एनएम पर लेजर उत्सर्जन हुआ। 2014 में यह दिखाया गया था कि मिश्रित मिथाइलअमोनियम लेड हैलाइड ($CH_{3}NH_{3}PbI_{3−x}Cl_{x}$) वैकल्पिक रूप से पंप वर्टिकल-कैविटी सरफेस-एमिटिंग लेजर (वीसीएसईएल) में जमाने वाली कोशिकाएं 70% दक्षता के साथ दृश्य पंप प्रकाश को निकट-आईआर लेजर प्रकाश में परिवर्तित करती हैं।

प्रकाश उत्सर्जक डायोड
उनकी उच्च फोटोलुमिनेसेंस क्वांटम दक्षता के कारण, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) में उपयोग के लिए पेरोवस्काइट अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि पेरोवस्काइट एल ई डी की स्थिरता अभी तक III-V या कार्बनिक एल ई डी के रूप में अच्छी नहीं है, इस समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे शोध चल रहे हैं, जैसे कार्बनिक अणुओं को सम्मिलित करना या पोटेशियम डोपेंट पेरोवस्काइट Leds में।

फोटोइलेक्ट्रोलिसिस
सितंबर 2014 में, स्विटज़रलैंड के लॉज़ेन में ईपीएफएल के शोधकर्ताओं ने पेरोवस्काइट फोटोवोल्टिक का उपयोग करके अत्यधिक कुशल और कम लागत वाले जल-विभाजन कोष्ठिका में 12.3% दक्षता पर जल वैद्युतअपघटन प्राप्त करने की सूचना दी।

सिंटिलेटर्स
1997 में, सेरियम डोप्ड ल्यूटेटियम एल्युमीनियम पेरोवस्काइट (LuAP:Ce) सिंगल स्फटिक के जगमगाहट गुणों की सूचना मिली थी। उन स्फटिक की मुख्य संपत्ति 8.4 ग्राम/सेमी का एक बड़ा द्रव्यमान घनत्व है3, जो लघु एक्स- और गामा-किरण अवशोषण लंबाई देता है। जगमगाहट प्रकाश उपज और सीएस के साथ क्षय समय137 विकिरण स्रोत क्रमशः 11,400 फोटॉन/MeV और 17 ns हैं। उन गुणों ने LUAP: Ce प्रस्फुरक को विज्ञापनों के लिए आकर्षक बना दिया और वे प्रायः उच्च ऊर्जा भौतिकी प्रयोगों में उपयोग किए जाते थे। ग्यारह साल बाद तक, जापान में एक समूह ने रुडल्सडेन-पॉपर समाधान-आधारित हाइब्रिड कार्बनिक-अकार्बनिक पेरोवस्काइट स्फटिक को कम लागत वाले प्रस्फुरक के रूप में प्रस्तावित किया। हालाँकि, गुण LuAP:Ce की तुलना में इतने प्रभावशाली नहीं थे। अगले नौ वर्षों तक, क्रायोजेनिक तापमान पर 100,000 से अधिक फोटॉन/MeV की उनकी उच्च प्रकाश पैदावार के बारे में एक रिपोर्ट के माध्यम से समाधान-आधारित हाइब्रिड ऑर्गेनिक-इनऑर्गेनिक पेरोवस्काइट स्फटिक फिर से लोकप्रिय हो गए। एक्स-रे इमेजिंग स्क्रीन के लिए पेरोवस्काइट नैनोस्फटिक प्रस्फुरक्स के हालिया प्रदर्शन की सूचना मिली थी और यह पेरोवस्काइट प्रस्फुरक्स के लिए और अधिक शोध प्रयासों को ट्रिगर कर रहा है। लेयर्ड रुडल्सडेन-पॉपर पेरोवस्काइट ने कमरे के तापमान पर 40,000 फोटॉन/MeV तक प्रकाश पैदा करने वाले, 5 ns से कम तेज क्षय समय और नगण्य आफ्टरग्लो के साथ तेज नोवल प्रस्फुरक्स के रूप में क्षमता दिखाई है। इसके अलावा पदार्थ के इस वर्ग ने अल्फा कणों और थर्मल न्यूट्रॉन सहित व्यापक श्रेणी के कण का पता लगाने की क्षमता दिखाई है।

पेरोव्स्काइट्स के उदाहरण
सरल:
 * स्ट्रोंटियम टाइटेनेट
 * कैल्शियम टाइटेनेट
 * लीड टाइटेनेट
 * बिस्मथ फेराइट
 * लेण्टेनियुम येटेरबियम ऑक्साइड
 * सिलिकेट पेरोवस्काइट
 * लेण्टेनियुम मैंगनीज
 * येट्रियम एल्युमिनियम पेरोवस्काइट (YAP)
 * लुटेटियम एल्युमिनियम पेरोवस्काइट (LuAP)

ठोस समाधान:
 * लेण्टेनियुम स्ट्रोंटियम मैंगनीज
 * LSAT (ऑक्साइड) (लेण्टेनियुम एल्युमिनेट - स्ट्रोंटियम एल्यूमीनियम टैंटलेट)
 * लीड स्कैंडियम टैंटलेट
 * लीड जिरकोनेट टाइटेनेट
 * मिथाइलमोनियम लेड हैलाइड
 * मिथाइल अमोनियम टिन हलाइड
 * फॉर्मैमिडीनियम टिन हैलाइड

यह भी देखें

 * Antiपेरोवस्काइट (संरचना)संरचना)
 * ऑरिविलियस चरण
 * हीरा निहाई
 * गोल्डश्मिड्ट सहिष्णुता कारक
 * रूडल्सडेन-पॉपर चरण
 * एक खनिज पदार्थ

बाहरी संबंध

 * (includes a Java applet with which the structure can be interactively rotated)
 * Перовскит в Каталоге Минералов

Perowskit